134 



Diese Aufsteilungsweise, bei welcher die Annäherung' der 

 Krystalle an rhombische Symmetrie hinsichtlich der Winkel- 

 verhältnisse im Axenverhältniss durchaus nicht zum Ausdruck 

 kommt, wurde in Rücksicht auf den unzweifelhaft monoklinen 

 Habitus der Krystalle gewählt. Es ist übrigens dieselbe, 

 welche sich auch Werther als naturgemäss aufgedrängt hat. 

 Sein Axenverhältniss stimmt mit dem oben aufgeführten aut- 

 fallend nahe überein. wenn man die verhältnissmässig grossen 

 AVinkels chwankungen in Rücksicht zieht. Besonders auf c 

 = OP (001) und r — Pöö (TOI) erscheinen häufig je zwei Re- 

 flexe, von welchen die einen dem aus obigem Axenverhältniss 

 folgenden nahe entsprechen, die andern sich solchen mehr 

 nähern, wie sie in Zwillingsstellung nach xP* 1 100) befind- 

 liche Flächen von Pöö (TOI) bezw. OP (001) liefern müssten. 

 Es ist nämlich: 



001 : 100 = 06° 30i' 

 10T : 100 = 66° 9'. 



Würde man die (niemals beobachtete) Form ^Pcx> (102) 

 zur Basis wählen, so käme die grosse Annäherung an die 

 Winkel Verhältnisse rhombischer Krystalle auch im Axenver- 

 hältniss zum Ausdruck: es würde dann: 



a i' b : c = 1,32927 : 1 : 1.16559 

 ß = 89° 47'. 



' Eine fast ebenso grosse Abweichung des Winkels ß von 

 90° in demselben Sinne ergiebt sich auch aus Werther/s Da- 

 ten: ferner stimmt dieselbe sehr gut mit der Neigung {102} : 

 {100}. welche einige Male bei sehr guten Reflexen ermittelt 

 werden konnte (vergl. Winkeltabelle I). 



Die Isomorphie mit Chlorbaryum tritt in dem zuletzt 

 angeführten pseudorhombischen Axenverhältniss hervor, wenn 

 man dem Clüorbaryum eine solche Aufstellung giebt. dass : 

 ooP2 (120) zu P^o (011) wird, ferner 

 2Pro (021) v 00P (110). 



Es wird dann das Axenverhältniss des Chlorbaryums : 



a : F : c = 1,30983 : 1 : 1,23550 

 ß = 88° 55'. 



Die Krystalle des ersten Typus des Brombaryums. und 

 zwar nur diese, sind häufig verzwillingt nach ocP<x> (100). 

 Sie sind oft höchst symmetrisch ausgebildet und erscheinen 



